이온 교환 전 및 단일 - 단계 및 2 - 단계 이온 교환 공정 후 알칼리 알루미노 보로 실리케이트 유리 의 강도 는 또한 1 ㎜ 두께 유리 샘플 의 연마 된 표면 상 에 수행 된 링 - 온 - 링 ( ring - on - ring ) 을 사용 하 여 측정 된다 . 모든 샘플 은 65 . 7 mol % SiO 2 ; 10 . 3 mol % Al 2 O 3 ; 12 . 1 mol % B 2 O 3 ; 4 . 6 mol % Li 2 O ; 6 . 2 mol % Na 2 O ; 및 1 . 1 mol % K 2 O 을 포함 한다 . 이온 교환 전 상기 샘플 의 측정 된 링 - 온 - 링 강도 는 131 ± 45 MPa 이 다 . 6 시간 동안 60 wt % KNO 3 및 40 wt % NaNO 3 을 함유 하 는 390 ℃ 용융염 욕조 에서 단일 - 단계 이온 교환 은 491 ± 108 MPa 의 링 - 온 - 링 강도 를 생성 한다 . 6 시간 동안 60 wt % KNO 3 및 40 wt % NaNO 3 를 함유 하 는 390 ℃ 용융염 욕조 에서 침지 후 , 1 시간 동안 410 ℃ KNO 3 용융염 욕조 에서 의 침지 로 이루어진 2 - 단계 이온 교환 은 1 시간 동안 647 ± 215 MPa 의 링 - 온 - 링 강도 를 생성 한다 . 여기 에 기술 된 방법 에 따라 , 상기 2 - 단계 이온 교환 공정 은 따라서 , 상기 단일 - 단계 공정 의 약 30 % 이상 의 링 - 온 - 일 강도 를 증가 시키 는 결과 를 초래 한다 .